110 Vereinszeitung. 



sie dann 12 Stunden lang stehen, worauf sie zur Anwendung be- 

 reit ist. Das so dargestellte Silberbad zeigt am Säuremesser 8^, 

 es muss die Wand der Flasche mit einem Silberspiegel überziehen. 

 Nachdem die erwähnte Zeit verflossen ist, verdünnt man die Flüs- 

 sigkeit mit ihrem halben Volumen, also 620 C. C. destillirten Was- 

 sers. Durch diesen Zusatz von Wasser wird die zu starke alkali- 

 sche Eeaction des Bades verringert. 



Die Art der Anwendung dieses Bades ist folgende: Nachdem 

 die Glasplatte vollkommen gereinigt worden ist, bringt man sie in 

 aufrechter Stellung in einem Gefässe an, welches die Gestalt eines 

 ganz engen Kastens hat. Man befestigt sie in diesem Gefässe in 

 etwa 1 Centimeter Entfernung von der Wand desselben mittelst 

 hölzerner, mit einem harzigen, dem Alkali widerstehenden Firniss 

 überzogener Pflöcke. Dann giesst man die vorher filtrirte Versil- 

 berungsflüssigkeit in das Gefäss, so dass sie II/2 C. hoch über der 

 Platte steht. Man stellt darauf das Ganze in ein anderes Gefäss 

 von hinreichender Höhe und giesst in dasselbe so viel Wasser, dass 

 es höher steht, als die Flüssigkeit in dem innern Gefässe. Man 

 stellt in das Wasser ein Thermometer und erhitzt dasselbe nur 

 allmälig auf 60 bis 70" C. Die erst gelbliche Versilberungsflüssig- 

 keit wird dabei braun und dann schwai-z, es entsteht ein Aufbrau- 

 sen, und nach 1 bis 2 Stunden sieht man auf der Oberfläche eine 

 glänzende Haut von metallischem Silber entstehen, wodurch ange- 

 deutet wird, dass dasselbe auf der Glasplatte erfolgt ist. Man be- 

 obachtet also das Bad, und sobald die Oberfläche desselben voll- 

 kommen mit einer metallischen Schicht bedeckt ist, nimmt man 

 die Glasplatte heravis, welche nun versilbert ist. Die versilberte 

 Seite hat ein matt weisses Ansehen, wogegen auf der anderen Seite 

 nur eine ganz schwache graue Schicht ist, die man abwischen muss. 

 Nachdem man die Glasplatte sorgfältig gewaschen hat, lässt man 

 sie trocken werden und wischt sie nochmals mit einem säubern 

 Tuche ab. Sie hat nun einen vollkommen weissen Ueberzug von 

 metallischem Silber, welcher an der Rückseite den Glanz von polir- 

 tem Alabaster hat, an der dem Glase zugekehrten Seite aber voll- 

 kommen spiegelnd ist und dem Stanniolboden in jeder Hinsicht 

 gleichsteht. Wenn man diese Silberschicht auf galvanischem Wege 

 mittelst der Masse'schen Flüssigkeit noch verstärkt, erhält man 

 einen sehr vollkommenen Spiegel. 



Wenn das Versilberungsbad frisch ist, muss man bei seiner 

 Anwendung die Temperatur von 70" nicht überschreiten, wogegen 

 man, wenn es älter ist, das Wasserbad auf 80" erwärmen muss. 

 Bei frischer Flüssigkeit dauert die Versilberung 1 bis II/2 Stunden, 

 bei älterer Versilberungsflüssigkeit dagegen 2 Stunden. 



Um eine Daguerreotj'pplatte zu erhalten, versilbert man eine 

 Glasplatte nach dem so eben beschi-i ebenen Verfahren, indem man 

 den Ueberzug nur dünn macht. Man verstärkt dann diesen Ueber- 

 zug auf galvanischem Wege mittelst des von Masse angegebenen 

 Bades. Sodann wird auf die Silberschicht Kupfer niedergeschlagen; 

 nachher trennt man das Ganze von der Glasplatte und hat nun eine 

 Kupferplatte, welche an der einen Seite mit einer Silberschicht 

 überzogen ist. War die Glasplatte eben und polirt, so ist dies 

 auch bei der Silberfläche der Fall, so dass dieselbe nicht mehr 

 polirt zu werden braucht. (Technologiste u. a. 0. n.) B. 



